188 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



L'élher et Tessenc* de térébenlbîne séparent à peu près complète- 

 ment le bitume de ce minerai en le dissolvant ; mais l'alcool ne l'at- 

 taque pas "a froid et n'en dissout qu'une très-petile quantité a la chaleur 

 de l'ébuUition. L'analyse par distillation donne: 



Matières huileuses 0,200 ) k;,,,Tv,p n 237 



Charbon 0,037 } *'''"°'' "'^''' 



Sable quarlzeux fin, mêlé d'argile. • . 0,763 



10. — Sur on nouveau procédé pour la séparation dk l ar- 

 gent DANS Les MINES DE PLOMB , par M. H. Pattinson. (Asso- 

 ciation Britanniq. des Se, août 1838. Athenœum , n" 566.) 



L'importance de toute amélioration introduite dans le traitement 

 des mines de plomb , ressort suffisamment du chiffre considérable qui 

 exprime la quantité annuelle extraite de ce métal , quantité qui, pour 

 l'Angleterre seule, excéda, en 1828, 45,000 tonneaux. Ce plomb 

 contient toujours de l'argent , à la proportion de 6 à 12 onces par ton- 

 neau pour les mines les plus riches, telles que celles d'Alston-Moor, 

 et dans une proportion beaucoup plus faible pour les autres , de sorte 

 que la moyenne est d'environ 5 onces. L'ancien procédé pour séparer 

 l'argent du plomb était la coupellation ; l'on profitait de la faciUté de 

 l'oxidation du plomb à la chaleur rouge pour le réduire en litharge , 

 qui , chassée par le vent du soufflet , laissait l'argent seul dans la cou- 

 pelle. Cette litharge était ensuite soit versée dans cet état dans le 

 commerce, soit convertie de nouveau en plomb par la fusion avec du 

 charbon. Mais la volatilité de l'oxide de plomb est telle , que la perte 

 est considérable, et peut être estimée à plus de six pour cent. 



L'auteur cherchant un procédé plus économique eut d'abord l'idée 

 de distiller le plomb dans une cornue chauffée au rouge blanc ; mais 

 une très-petite proportion du plomb passa , sous forme de vapeur con- 

 densée, dans le col de la cornue. Quelques autres essais furent infruc- 

 tueux , jusqu'à ce que, en janvier 1829, ayant voulu réduire en 

 poudre du plomb fondu , en l'agitant continuellement jusqu'à ce qu'il 

 fût refroidi, il remarqua, qu'à mesure que le refroidissement avançait, 

 de petits cristaux de plomb métallique se formaient dans le bain et 

 augmentaient en quantité. Il s'assura, en séparant ces cristaux du bain 

 resté fluide, que ce dernier retenait presque tout l'argent , de sorte que 

 la partie cristallisée en contenait beaucoup moins , à peu près dans la 

 proportion de 25 à 80. 



